l4o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



L'accord entre ces deux valeurs, déterminées par deux méthodes aussi différentes, 

 est très satisfaisant. 



L'hypothèse formulée précédemment se trouve donc justifiée : le coeffi- 

 cient de vitesse dune réaction photochimique est bien proportionnel à l'énergie 

 rayonnante incidente, même si la réaction est bimoléculaire. 



On voit, de plus, que l'étude cinétique de l'hydrolyse photochimique des 

 ions chloroplatiniques permet de mesurer, en valeur relative, avec une 

 grande précision, l'énergie d'un rayonnement ultraviolet. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur les alliages d aluminium avec le vanadium. Note 

 de M. Nicolas Czako, présentée par M. Henry Le Chatelier. 



Moissan (') a obtenu par réduction de l'acide vanadique par l'aluminium 

 un alliage d'aluminium avec le vanadium à 2,5 pour 100 de ce dernier. Par 

 la même méthode, Hélouis (-) a obtenu des alliages contenant de i à [\o 

 pour ioo de vanadium et il en sépara des lamelles brillantes qu'il consi- 

 déra comme étant le vanadium pur. MM. Matignon et Monnet ( 3 ) ont 

 préparé par voie alumino-thermique un alliage, dont ils séparèrent des 

 cristaux contenant de 67,87 pour 100 de vanadium, qui correspond à peu 

 près au composé A1V. 



Pour obtenir mes alliages, j'ai employé la méthode alumino-thermique. 

 L'aluminium ne contenait que 0,1 1 pour 100 de silicium et o,4o pour 100 

 de fer comme impuretés. L'acide vanadique a été préparé de métavanadate 

 d'ammoniaque plusieurs fois recristallisé. Les creusets dans lesquels s'effec- 

 tuaient les réactions étaient brasqués à la magnésie. Les expériences ont 

 porté chaque fois sur 100* d'acide vanadique. J'ai obtenu ainsi une série 

 d'alliages dont la teneur variait de 3o à 80 pour 100 de vanadium. Par 

 fusion avecde l'aluminium en proportion convenable, j'ai obtenu lesalliages 

 à teneur moins élevée de 3o pour 100. 



L'examen métallo graphique des alliages obtenus montre déjà, dans l'alliage à 

 1 pour 100 de vanadium, la présence des cristaux très brillants dans un fond d'aluminium. 

 La proportion relative de ces cristaux va en augmentant avec la teneur en vanadium, 

 l'alliage à 34, 5 pour 100 de vanadium est presque homogène. La dureté de l'aluminium 



(') Moissan, Comptes rendus, t. 1-2*2. 1896, p. 1297. 



{■) IIhi.ouis. liait. Soc. Encouragement, 1896, p. 904- 



( 3 ) Matignon el Monnet, Comptes rendus, t. 134, 190a, p. '.>.\ ». 



